124 



W. Florence, Darstellung mikroskopischer Krystalle 



eder. Die Doppelbrechung ist ziemlich stark. Auch Durch- 

 kreuzungszwillinge zweier Rhomboeder nach einer Rhombo- 

 ederfläche wurden beobachtet. Die Rhomboeder zeigen, auf 

 einer Rhonib oeder fläche aufliegend, einen merkbaren Dichrois- 

 mus zwischen ölgrün und smaragdgrün. 



7. Beryllerde. 



a) (KNa) 2 B 4 7 und Na 2 B 4 7 . Unter Weglassung des 

 Bleioxydes, durch dessen Zusatz der Versuch resultatlos ver- 

 lief, gelingt die Krystallbildung sowohl im Doppelsalz wie im 

 Borax verhältnissmässig leicht und liefert, besonders in der 

 Boraxperle, sehr charakteristische Krystalle. Sg.-Gr.: niedrig, 

 für Borax indessen merklich höher als für das Doppelborat. 

 Man sättige die Perlen vollständig und bei möglichst hoher 

 Temperatur durch anhaltendes Blasen, wodurch gleichzeitig 

 ein Theil des Lösungsmittels verflüchtigt wird, und lasse die 

 Temperatur allmählich auf Rothgluth sinken. Die Krystall- 

 ausscheidung geht langsam und mit blossem Auge erkennbar 

 vor sich. Die Boraxperle liefert säulenförmige Kry ställchen 

 mit zur Längsaxe gerader Auslöschung und schwacher Doppel- 

 brechung. Mit der Längsaxe fällt die Axe kleinster optischer 

 Elasticität zusammen. Unter den ausgeschiedenen Formen 

 sind staurolithähnliche Zwillinge, bei denen sich die Längs- 

 axen unter 60° und unter 90° kreuzen (Taf. VII Fig. 7). Auch 

 Gruppen von drei aufeinander senkrecht stehenden Säulchen 

 sind häufig. Zur Prüfung im convergenten Lichte sind sie 



ganz gleiche Krystalle, nur ohne die spitzen Endflächen bei c 

 beobachtet; andere Perlen zeigten lange, an den Enden 

 schwalbenschwanzähnlich ausgezackte Blättchen von grosser 

 Dünne, mit gerader Auslöschung, zu Gruppen vereinigt und 

 Zwillinge wie oben unter 60° und 90° bildend. 



b) NaP0 3 mit PbO. Sg.-Gr.: mittel bis niedrig, die 

 Perle opalisirt nach dem Erkalten. K.-T. : schwache Roth- 

 giuth. Die ausgeschiedenen Formen gehören dem hexagonalen 



CL 



Fig. Ib. 



a 



zu klein. Charakteristisch 

 ist die Einkerbung der 

 Krystalle bei aa in bei- 

 stehender Fig. Ib. In einer 

 Doppelboratperle wurden 



